Darstellung, Gcwimiuiifr, Naclnvcis ii. Bestimmuiit: d. liolieroti Kolilcnhydiatc. öy 



Vorbehandlung mit ir4Voi8er Natronlauge: viel dunkler und bläulicher als 



bei lOVoifjer Natronlauf^e. 

 „ „ l;V3"/oiger Natronlauge: viel dunkler und riitlirh blauer 



Farbton. 

 „ „ 1 7-7 Voiger Natronlauge: viel dunkler als bei den früheren 



Proben. 

 Chlorzinklösung- mit 5 Tropfen Jodlösung versetzt : 

 Die Proben bei einer Vorbehandlung mit llJ-S'Voiger Natronlauge bleiben 



weiß. 

 Vorbehandlung mit IS-S^/oiger Natronlauge : gerade schwach bläulich gefärbt. 



17"7''/oiger Natronlauge: sehr helles Plan. 

 22-()''/oiger Natronlauge: viel stärkeres Plan. 

 277oi8'ei' Natronlauge: praktisch gleich mit der 

 früheren Probe. 

 ,. .. oP5*'/oiger Natronlauge: heller. 



Pereitet man sich eine iSkala unter Verwendung von Hydi-atzellulosen 

 bekannter Vorbehandlung wie Alkali, so kann man mit genügender (Ge- 

 nauigkeit den Grad der Hydratation auf Grund der eintretenden Färbungen 

 abschätzen. 



Hydratisierte Zellulose, die in Benzopurpurin ausgefärl)t wird, färbt 

 sich mit Säure violett, während gewöhnliche mit Benzopurpurin gefärbte 

 Zellulose blau wird. Fügt man zu den mit Säure übergossenen Proben 

 Titanchlorid und erhitzt, so bleibt die gewöhnliche Zellulose blau, die 

 hydratisierte wird dagegen rot. Diese Eigenschaft der Hydratzellulose, 

 Benzopurpurin in größeren Mengen zu binden, kann zur annähernden Pe- 

 stimmung des Hydratationsgrades dienen. Zu dem Zwecke wird die Menge 

 des auffärbaren Farbstoffs bestimmt. Die gefärbte Hydratzellulose wird 

 leicht gespült, im Kohlensäurestrom mit Salzsäure und einem gemessenen 

 Volum Titanchlorür versetzt, gekocht bis zum völligen ^'erschwinden der 

 Farbe und nach dem Erkalten, der Überschuß des Titanchlorürs mit Kisen- 

 alaun zurücktitriert, wobei Phodankalium als Indikator dient. ') 



Hydratzellulosen lösen sich viel leichter in Kupferoxydammoniak und 

 in Chlorzink als gewöhnliche Paumwollzellulose auf. 



Aus den Ergebnissen der Viskositätsbestimmungen folgt . daß die 

 Baumwolle durch das Mercerisieren chemisch nicht stark verändert wird. 

 Die mercerisierten Zellulosen zeigen unter gleichen P>edingungen dieselbe 

 hohe Viskosität und die Abnahme derselben erfolgt durch Lichtzufuhr 

 genau so wie bei unveränderten Zellulosen. Eine we.seiitliche Veränderung 

 erleidet aber die Paumwolle durch längere Einwirkung der "iüo/oigen Natron- 

 lauge; nach 6 Monaten ist die Viskosität auf 7;")". nach -J Jahren auf ;'.i" 

 gesunken, und diese Proben lösen sich in Knpfero.xydammouiak spielend 

 leicht und dünn. Schon nach einstündigeni Mercerisieren nimmt die Paum- 



') Knecht, Journal Society Dyors & Colourists. 24. 27(1908). — Carl (i. Srhiralhe, 



Die Chemie der Zellulose. Berlin 1910. S. 185. 



